技術紹介

水流タイプ用防錆グリース IH515 の耐久試験
羽石正*

Ta d a s h i H a n e i s h i

君 島 孝 尚 **Ta k a n a o K i m i s i h i m a

1.

プ用防錆グリース IH515 は、IH-510 をベースにはじめに粘着性を向上させ、流速 1m/s にも剥れにくいよダムは、洪水調整・灌漑用水や飲料水の確保・うに改善したものである。

発電等、河川水を多目的に利用するための大規模これらのグリースは長期間の耐久試験を継続河川構造物である。ダムを構成する設備群のうち、しており、暴露タイプ用防錆グリース IH510 の放流設備は河川水を利用・制御するための重要な

8 年 間 に 及 ぶ 暴 露 試 験 結 果 に つ い て は 既 に IIC設備である。放流設備の多くは、常時水没もしく

REVIEW 第 30 号にて報告している（２）。今回、ダは乾湿繰り返しという淡水とはいえ厳しい腐食環

ム湖の水深 1.0 〜 1.5m において、水流タイプ用境下で供用されている。このため、放流設備の機防錆グリース IH515 の約７年間の浸漬試験を市販能を維持するためには、点検と補修という定期メの３種類の水門用防錆グリースと共に行ったのでンテナンスが実施されてきた。

報告する。

水門の開閉はワイヤロープによる駆動が主体で2.

あり、ワイヤロープには防錆および潤滑を目的としたグリースが塗布されている。多種多様のグ

2.1

試験方法

試料油リースが標準品として市中に出回っているが、水IH515 および実機で実績のある市販品 3 油種を門用ワイヤロープとして防錆および潤滑性能を満選定した。表１に油の実験室評価試験結果を示足するグリースは少ない状況にあった。このため、す。試料油の増ちょう剤は A 油：アルミニウム系、水門設備の信頼性、美観性等の向上等を目的に防B・C 油：複合アルミニウム系、IH515：シリカ

錆グリースの研究・開発を実施してきた（１）系である。なお、増ちょう剤は、ベースとなる油。

また、これらの研究成果に基づいて、ワイヤローと混合しゲル状の物質にし、グリースのちょう度

プの暴露タイプ用防錆グリース IH510 を平成 5 年（硬さをあらわす物性値）を調整するための成分度に商品化し、更に平成６年度には水流タイプ用である。

防錆グリース IH515 を商品化している。水流タイ＊
研究開発事業部 基盤技術部 課長＊＊ 石川島播磨重工業株式会社 技術開発本部

技術研修所所長（兼）基盤技術研究所副所長

̶ 44 ̶

工学博士

表1実 験 室 評 価 試 験 結 果 1,２,３）

A油
B油
C油
油 種
試験項目
（市販品） （市販品） （ 市販品）
ちょう度 @25℃
440
280
320
ASTM色
D8.0
D8.0
D8.0
塩水噴霧試験（錆発生時間，ｈ）<135<70<640
耐焼付性，（焼付き荷重，Ｎ）
2000
20003780
388798
付着性試験（付着残存量，ｗｔ％）
水置換性試験（錆発生の有無）
有有有
複合アルミニウム系
増 ちょう剤
アルミニウム2.2

ワイヤロープ3.

亜 鉛 メ ッ キ 製 ワ イ ヤ ロ ー プ（f12mm × 4 本 ）にグリースを規定量塗布したものと塗布しないワ

3.1

イヤロープを浸漬試験に供した。

IH515（ IH515）
260
L6.5
>5000
3450
95
無シリカ系

浸漬試験結果外観観察

浸漬試験中の水門用防錆グリースの外観観察結果を表 2 にするが、以下のように要約できる。

2.3

浸漬試験

1）無塗布の場合 , 試験開始 13 カ月経過後に亜鉛

宮城県七ケ宿ダム湖流木防止ネット付近、水深メッキの溶出が全面に見られ、その後さらに1.0 〜 1.5m 地点に実機相当品であるワイヤロープ溶出が進み、87 カ月経過後では赤錆が発生しを設置し、最長 7.25 年間の浸漬試験を実施した。ていることが認められた。

浸漬期間中、所定の時間経過後にワイヤロープを

2）A 油を塗布した亜鉛メッキ製ワイヤロープの回収しグリ−スおよびワイヤロープの経年変化状

場合、試験開始 87 カ月後にはワイヤロープの況を調査した。

素線切れが認められた。その他のグリースでは素線切れは生じていない。

2.4

試験後の試験片の分析

3）Ａ・Ｂ・Ｃ油を塗布した亜鉛メッキ製ワイヤ試験後の試験片の外観観察、EPMA（Ｘ線マイロープの場合、試験開始 36 カ月経過後にほぼクロアナライザー）分析を実施し、グリースの経全面に亜鉛メッキの溶出が認められた。一方、

年変化状況および素線の腐食程度の調査を行っ

IH515 の場合は一部亜鉛メッキの溶出がみらた。分析内容を以下に示す。

れた。
4）亜鉛メッキ製ワイヤロープ上の A、B、C 油の1）外観観察グリースの変色および残存状況およびワイヤ

3 グリースは試験開始 36 ヶ月にグリース付着

ロープ表面の錆の有無等について目視で観察し量の減少および乳白色へのグリースの変色が記録した。

進行していることが認められたが IH515 の場

2）EPMA 分析

合、グリース付着量の減少やグリースの変色浸漬試験後のワイヤロープ（亜鉛メッキ製）は進行していないことが確認できた。の代表的な箇所を切断・研摩し EPMA 分析により、亜鉛メッキ層の残存状況を確認した。

3.2

EPMA 分析87 ヶ月暴露終了後の亜鉛メッキの残存状況の

̶

45 ̶

IIC REVIEW/2007/4. No.37

表2経過月
油種

13カ月

36ケ月

浸漬試験結果（亜鉛メッキ製）3）

40カ月

51カ月

75カ月

87カ月

全面に亜鉛メッ

無 塗 布 キが溶出。

同

左

赤錆発生

微生物付着多。
①亜鉛メッキの①亜鉛メッキの ①亜鉛メッキの ①亜鉛メッキの溶
溶出 ，錆発生： 溶出 ，錆発生： 出，錆発生：
亜 鉛 メッキ溶 出 亜 鉛 メッキ溶 出 亜 鉛 メッキ 溶 出 進
進む
進むむ・錆 発 生
②グリース変色：②グリース変色： ②グリース変色：
褐 色 →乳 白 色
乳白色の進行
乳 白 色 の 進 行 ③付与グリース：③付与グリース： が進む
消失③付与グリース：③付与グリース： ④微生物の付着：減少進む①亜鉛メッキの ①亜鉛メッキの減少
減少進む④微生物付着：顕著
溶出 ， 錆発生： 溶出 ，錆発生： 顕 著④微生物付着： ⑤素線切れ：
亜鉛
メッキ溶
出
④微生物付着： 全 面 に亜 鉛 メッキ
顕著
Ａ油 を塗 布 したワイ
⑤素線切れ：
進むなし
溶出ヤロープ素 線 きれ
⑤素線切れ：なし②グリース変色：なし⑤素線切れ：②グリース変色：
Ｂ·Ｃ油:乳白
乳白色の進行なし
色の進行①亜鉛メッキのが進む
IH515：変色な ③付与グリース： ①亜鉛メッキの 溶出 ，錆発生：
Ｂ 油
溶出 ，錆発生： 亜 鉛 メッキ溶 出
減少進む①亜鉛メッキのし亜 鉛 メッキ溶 出溶出・錆発生：
進む
進むなし③付与グリース： ④微生物付着：③付与グリース： ③付与グリース：
減少進む②変色の進行：消失④微生物付着：消失
Ｂ油:空色から④微生物付着：⑤素線切れ：
一部付着
乳白色
顕著
なし
⑤素線切れ：④微生物付着：Ｃ油：黄金色⑤素線切れ：
なし
顕著
から乳白
なし
⑤素線切れ：色なし
IH515：変色な①亜鉛メッキのし①亜鉛メッキの 溶出 ，錆発生：
Ｃ 油 ③付与グリース：
溶出 ，錆発生： 亜 鉛 メッキ溶 出減少
亜 鉛 メッキ溶 出 進む
②グリース変色：
進む①亜鉛メッキのＡ 油

溶出 , 錆発生：なし

IH515 ④微生物付着： 溶出 ， 錆発生：

乳白色の進行が進む

一 部 亜 鉛 メッキ
溶出②グリース変色：②グリース変色： ③付与グリース：減少進む
乳白色の進行④微生物付着：が進む③付与グリース： 顕 著⑤素線切れ：減少進むなし④微生物付着：なし⑤素線切れ：なし

淡 褐 色 か ら乳白色

③付与グリース：変化なし

顕著⑤素線切れ：
なし④微生物付着：なし⑤素線切れ：なし

̶46 ̶

外観を写真 1 に、EPMA の分析結果を写真２に程度まで消耗していた。一方、IH515 を塗布してm の亜示す。未使用ワイヤロープ表面には約 20mm

m と倍程
浸漬試験したワイヤロープでは概ね 10mm

鉛メッキ層が形成されているが、グリースを塗布度残存した。

しないで浸漬試験を行ったワイヤロープには亜鉛メッキは残存せず、A・B・C 油を塗布して浸漬m試験したワイヤロープの亜鉛メッキ層は、数 mm

写真 1

写真２４．まとめ
浸漬試験より防錆グリース IH515 と市販グリー

87 ヶ月経過後の亜鉛メッキ製ワイヤロープの概観

87 ヶ月経過後の亜鉛メッキ製ワイヤロープのＥＰＭＡ分析結果

̶ 47 ̶

IIC REVIEW/2007/4. No.37

ス 3 種類との性能差を比較した。外観観察結果かるといえる。

ら、無塗布の亜鉛メッキ製ワイヤロープでは 13カ月経過後に亜鉛メッキの溶出が認められ、A、B、最後に、本暴露試験の実施に当たりご協力を頂

C 油を塗布したワイヤロープでは 36 ヶ月経過後きました国土交通省東北地方整備局七ケ宿ダム管に全面に亜鉛メッキの溶出が認められたのに対理所の関係各位に謝意を表します。

し、IH515 を塗布したワイヤロープでは 36 ヶ月

引用文献経過後も亜鉛メッキの溶出は一部のみであった。
87 カ月経過後の EPMA 観察結果より、亜鉛メッ

1）君島孝尚、羽石正、平井陽一、堀岡征ニ、新キの残存量は各油種により大きく異なり、IH515を塗布したワイヤロープに残存した亜鉛メッキ量

井征夫：石川島播磨技報、352）羽石正 ､ 角谷正、君島孝尚：水門用防錆グリースの研究、IICは他のグリースの倍以上であった。
これらの結果より、IH515 は美観性等にも優れるため、水門への適用に優れたグリースであり、4（1995）273

REVIEW

30（200310 月）、

60 〜 65
3）君島孝尚、羽石正：第 50 回材料と環境討論会、メンテナンス期間をより長くすることが可能であ

研究開発事業部
基盤技術部 課長

P113~116

石川島播磨重工業株式会社
技術開発本部
技術研修所所長 ( 兼 ) 基盤技術研究所 副所長 工学博士

羽石 正

君島 孝尚
TEL. 045-759-2121
FAX. 045-759-2155

TEL. 045-759-2200
FAX. 045-759-2201

̶ 48 ̶